585 



klärt Zenger durch Beobachtungsfehler, welche bei Reflexions- 

 goniometer-Messungen nicht kleiner sind als bei der von ihm 

 angewandten Methode, und durch fremde Beimischungen. Das 

 natürliche Antimon wurde nicht chemisch untersucht, das 

 künstlich erzeugte enthielt einer qualitativen Analyse zufolge 

 ziemlich viel Eisen und etwas Blei. 



Aus den Mittheilungen dieses Abschnitts geht hervor, 

 dass trotz der zahlreichen Arbeiten über das Antimon von 

 Seiten der ersten Mineralogen des letzten Säculum die Krystall- 

 form dieses Metalles noch nicht so ermittelt werden konnte, 

 als es wünschenswerth ist. 



Die Krystalle von Münsterbusch werden die Kenntniss 

 dieser Form theils bestätigen , theils erweitern , theils berich- 

 tigen und die Isomorphie mit den anderen rhomboedrischen 

 Metallen noch inniger darstellen. 



HI. Die Krystalle von MiinsterbuscL 



§. 1. Die Individuen. 



Die Krystalle von Münsterbusch haben jede Grösse bis 

 zu der maximalen Länge von 15 Mm. bei prismatischem Ha- 

 bitus ; durchschnittlich sind sie 3 — 5 Mm. gross. Je nach der 

 Grösse haben sie sehr mannigfaltiges Aussehen durch nor- 

 male oder abnorme Ausbildung der Flächen , durch Verschie- 

 denheit der Combination , durch parallele Aggregation und 

 durch Zwillingsbildung. Je kleiner die Krystalle sind, um so 

 einfacher und normaler sind sie ausgebildet. 



1. Das Hauptrhombo eder R 

 zeigen ohne Ausnahme alle Krystalle. Fast immer bedingt es 

 durch sein Vorwalten den Habitus der Combinationen (Taf. XIII. 

 Fig. 2 — 6) und bei den kleinen Krystallen kommt es gar nicht 

 selten selbstständig vor (Taf. XIII. Fig. 1). Von allen Krystall- 

 flächen zeigt es die grösste Neigung zu treppenartig vertiefter 

 Ausbildung und deshalb auch die meiste Anhäufung von Schmelz- 

 fluss. Nur die kleinen Krystalle unter 2 — 3 Mm. Grösse ha- 

 ben ebene Ausbildung der Flächen und die ganz kleinen sind 

 normal und vollkommen spiegelnd. 



